Оценка кинетических параметров высокотемпературного старения резин на основе этиленпропиленового каучука

УДК 678.074

А. Н. Гайдадин, И. П. Петрюк, Д. В. Костерин ОЦЕНКА КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТАРЕНИЯ РЕЗИН НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОГО КАУЧУКА

Ключевые слова: эластомеры, резины, высокотемпературное старение.

Представлен анализ зависимости кинетических параметров высокотемпературного старения резин на основе этиленпропиленового каучука от типа и содержания наполнителя.

Keywords: elastomers, rubbers, high-temperature aging.

The analysis of dependence of the kinetic parameters of high-temperature aging of rubbers on the basis of ethylenepro-pylene rubber from type and the maintenance of a filler is presented.

В ряде работ, посвященных устойчивости полимеров и композиций на их основе к действию высоких температур показано, что величина энергии активации термоокислительной деструкции является важным кинетическим параметром, используемым при изучении механизмов старения и стабилизации полимеров [1].

Ранее были показаны особенности поведения резин на основе этилен-пропиленового каучука при высокотемпературных (Т > 180 °С) воздействиях, в том числе, в условиях ограниченного доступа кислорода воздуха [2-4].

Промышленным путем защиты полимеров от старения является введение в полимеры на стадии переработки стабилизаторов. При высокотемпературном воздействии использование стабилизаторов не эффективно, так как они становятся инициаторами цепной реакции деструкции.

Целью настоящей работы является анализ влияния наполнителей на кинетические параметры высокотемпературного термоокислительного старения композиций на основе этиленпропиленово-го каучука и выбор оптимального рецептурного состава.

В качестве объектов исследования использовали резины на основе тройного этиленпропиле-нового каучука СКЭПТ-40, содержащие серную вулканизующую систему. В качестве наполнителей композиции содержали технический углерод (П514, П234, П803) или коллоидную кремнекислоту (БС-120, БС-50, А-175). Время вулканизации составляло 30 минут при температуре 150 °С.

Термоокислительное старение проводилось в соответствии с рекомендациями ГОСТ 9.024-74. Недеформированные образцы резин подвергались воздействию температуры от 150 до 300 °С в среде воздуха.

Старение в условиях ограниченного доступа кислорода воздуха (ОДКВ) проводилось по методике, описанной в [5]. Плоские образцы вулканизатов толщиной 2 мм подвергались воздействию температуры 250 °С в течение 6 часов.

Полученные результаты физико-механических испытаний резин, которые отражали изменения в процессе старения, обрабатывали в соответствии с рекомендациями ГОСТ 9.707-81.

В табл. 1-2 приведены значения кажущейся энергии активации (Еакт) процесса термоокислительного старения, рассчитанные по изменению физико-механических показателей исследуемых резин. Полученные результаты хорошо согласуются с литературными данными. Так, для этиленпропилено-вого каучука кажущаяся энергия активации термоокислительной деструкции составляет 132,8-177,0 кДж/моль [6-7]; для серных вулканизатов на основе каучука этого типа в [6] приводится значение Еакт -73,6 кДж/моль.

Таблица 1 - Параметры процесса старения резин, наполненных техническим углеродом

Параметры Наполнитель, марка и содержание, масс.ч.

П234 П514 П803

10 30 50 10 30 50 10 30 50

Старение в воздухе

Еакт, кДж/моль (по К) 45,4 132,5 85,5 60,3 66,0 84,2 108,9 250,5 112,0

Еакт, кДж/моль (по К) 42,7 73,5 61,2 61,3 51,0 56,9 85,9 52,9 43,1

Старение в условиях ОДКВ

Kf - 0,2 0,2 0,4 0,6 0,62 0,3 0,71 -

K - 0,2 0,18 0,41 0,31 0,45 0,45 0,38 -

Примечание: К - коэффициент старения по условной прочности при растяжении; К - коэффициент старения по относительному удлинению при разрыве

Как видно из представленных данных, Еакт, определенная по изменению прочностных характеристик, для композиций, наполненных коллоидной кремнекислотой, выше, чем техническим углеродом. Это позволяет предположить их более высокую теплостойкость к высокотемпературному термоокислительному старению.

Для установления взаимосвязи результатов расчета с теплостойкостью исследуемых эластомер-ных материалов был проведен корреляционный анализ между кажущейся энергией активации термоокислительного старения и коэффициентами старения в условиях ОДКВ по условной прочности (К) и

относительному удлинению после разрыва (ХЕ). Значения полученных коэффициентов корреляции между Еакт и коэффициентами старения резин меньше 0,8, что говорит о слабой корреляционной связи между кажущейся энергией активации термоокислительного старения и экспериментальными параметрами, характеризующими устойчивость исследуемых резин при старении в условиях ограниченного доступа кислорода воздуха. Можно предположить, что это связано с тем, что деформационно-прочностные показатели эластомерных композиций и их изменение в ходе высокотемпературного термоокислительного старения зависят не только от химической природы полимерной матрицы и наполнителя, но и от наличия в материале микро- и макродефектов [8-10]. Математический аппарат, предлагаемый ГОСТ 9.707-81, основан на уравнении Аррениуса и кинетических уравнениях, которые не позволяют при расчетах учесть дефектность структуры эластомерного композита.

Таблица 2 - Параметры процесса старения резин, наполненных коллоидной кремнекислотой

Цена наполнителя

Параметры Наполнитель, марка и содержание, масс.ч.

БС-50 БС-120 А-175

10 30 50 10 30 50 10 30 50

Старение в воздухе

Еакт, кДж/моль (по К) 101,1 109,2 92,2 86,3 120,5 87,4 57,9 85,2 180,2

Еакт, кДж/моль (по К) 81,6 72,8 59,9 24,9 78,4 66,3 28,1 55,5 55,4

Старение в условиях ОДКВ

К/ 0,3 0,4 0,4 0,4 0,41 0,4 0,36 0,4 0,8

К 0,45 0,41 0,39 0,4 0,42 0,37 0,4 0,3 0,3

Примечание: условные обозначения см. в табл. 1.

На рис. 1 представлены сравнительные характеристики резин наполненных коллоидной крем-некислотой и техническим углеродом. Критериями сравнения были выбраны начальные физико-механические свойства резин, время изменения прочностных характеристик до достижения значения 3 МПа в температурном интервале 200-300 °С и стоимость наполнителя.

Как видно из представленных данных, при использовании в качестве наполнителя коллоидной кислоты, целесообразно выбрать наполнитель аэро-сил А-175, а при использовании наполнителей из группы технических углеродов предпочтительнее -П-234. Из сравнения характеристик резин с этими наполнителями видно, что при температуре 200 °С резины наполненные П-234 превосходят остальные композиции, а при более высоких температурах необходимо использовать А-175.

начальное относительное удлинение

начальная прочность

Бремя до

10стижения 3 МПа, Т=200^Г

время до достижения 3 МПа,Т=250

- БС-50

-БС-120

-А-175

время до

достижения 3 мпа,т=зоо1;

относительное удлинение

начальная

прочность

достижения 3 МПа, при 200 "С

достижения ЗМПа при 250°С

-П-234

— П-514

— П-803

время достижения 3 МПа при 300°С

б

Рис. 1 - Сравнительная характеристика резин, наполненных коллоидной кремнекислотой

Таким образом, в ходе проведенных исследований было выявлено влияние типа и содержания наполнителя на параметры старения резин на основе этиленпропиленового каучука; определены кинетические параметры процесса термоокислительного старения резин на основе этого типа каучука. Показано, что использование в резинах на основе эти-ленпропиленового каучука в качестве наполнителя коллоидной кремнекислоты позволяет получить композиции с более высокой кажущейся энергией активации термоокислительного старения; установлено, что кажущаяся энергия активации термоокислительного старения эластомерных композиций не является параметром однозначно определяющим устойчивость резин к высокотемпературному воздействию.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.0798.

Литература

1. Г.П. Гладышев, Ю.А. Ершов, О. А. Шустова, Стабилизация термостойких полимеров. Химия, Москва, 1979. 272 с.

2. А.Н. Гайдадин, И.П. Петрюк, Ж.Н. Малышева, В.Ф. Каблов, Каучук и резина, 4, 2-3 (2002);

3. А.Н. Гайдадин, И.П. Петрюк, В.Ф. Каблов, Каучук и резина, 1, 18-19 (2009);

4. А.Н. Гайдадин, И.П. Петрюк, Я.В. Зарудний, Известия ВолгГТУ, 8, 2, 106-109 (2011);

а

5. Г.В. Чубарова, Е.А. Голдовский, А.С. Кузьминский, Каучук и резина, 1, 46-48 (1973);

6. И.П. Петрюк, А.Н. Гайдадин, В.Ф. Каблов, Л.В. Малиновская, Каучук и резина, 2, 22-24 (2012);

7. Ю.С. Зуев, Т.Г. Дегтева, Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях. Химия, Москва, 1986. 264 с.

8. И. Нарисава, Прочность полимерных материалов. Химия, Москва, 1987. 400 с.

9. А.Н. Гайдадин, И.П. Петрюк, В.Ф. Каблов, Каучук и резина, 1, 7-10 (2008);

10. И.А. Новаков, В.Ф. Каблов, И.П. Петрюк, Микро- и наноструктура и свойства эластомерных материалов. ВолгГТУ, Волгоград, 2012. 112 с.

© А. Н. Гайдадин - к-т техн. наук, доц., зам. декана ХТФ, кафедра ХТПЭ, ВолгГТУ, lit@vstu.ru; И. П. Петрюк - к-т техн. наук, доц., в.н.с. отдела ФОХ, ЮНЦ РАН, lppm@vstu.ru; Д. В. Костерин - магистр кафедры ХТПЭ ВолгГТУ, (!тйп-kosterin@yandex.ru.